为探讨导致BCu60ZnSn-R钎料盘丝脆性断裂的原因,对钎料合金在Cu-Zn-Sn三元合金相图上标象点所在相区和对铸态钎料合金的XRD进行了分析,表明:制备的钎料存在R-Cu5Zn8脆性相.此外,籍助Cu-Zn二元合金相图和HSn60-1合金的高温塑性图,确定了钎料挤压锭坯最佳加热温度为680-700℃,控制好锭坯铸造质量和合适的挤压工艺,可减少乃至消除BCu60ZnSn-R钎料盘丝制备过程的脆性断裂.
钎料 脆性 断裂 相图 高温塑性 锭坯 挤压